72 Karsten über den jelzigen Zustand der Verfahrungsmelhoden 
Einwirkung des Quecksilbers auf das Schwefelsilber in das Quecksilber ge- 
bracht. Selbst eine Vervollkommnung des amerikanischen Amalgamations- 
prozesses erscheint sehr zweifelhaft und könnte vielleicht nur darin gefun- 
den werden dafs die Incorporation der Montone erst nach Einwirkung des 
Kochsalzes und des Magistrals vorgenommen, also möglichst lange verscho- 
ben und dafs bei der Incorporation nicht blofs Quecksilber, sondern zu- 
gleich ein Zusatz von Eisen, in der Gestalt von Feilspänen oder von zer- 
stückten Eisenblechen, angewendet wird. Am wenigsten darf man sich der 
Hoffnung hingeben, die Entsilberung der Erze durch Kochsalz und Magi- 
stral bewirken zu können und das Quecksilber durch eine gesättigte Koch- 
salzauflösung zu ersetzen. Enthalten die durch das amerikanische Amalgama- 
tionsverfahren zu entsilbernden Erze zugleich silberhaltige Kupfererze, so 
werden die letzteren nur einen geringen Beitrag zu der Silberausbeute lie- 
fern, nämlich nur in dem Verhältnifs in welchem die Zerlegung des Erzes 
durch das Kupferchlorid erfolgt. Zu einer vollständigen Zerlegung würden 
aber ungleich gröfsere Zusätze von Magistral erforderlich sein als man mit 
Rücksicht auf die eigentlichen Silbererze und zur Vermeidung eines aufser- 
ordentlich grofsen Quecksilberverlustes anwenden darf. 
Äufserst einfach und in hohem Grade vortheilhaft, sowohl hinsicht- 
lich des Silberausbringens als des Quecksilberverlustes, — welcher nur durch 
Verzettelung und nicht durch chemische Reactionen herbeigeführt wird, — 
stellt sich, im Vergleich mit der amerikanischen die Freyberger Silbererz- 
Amalgamation dar. Eine noch gröfsere Vereinfachung würde sie ohne Zwei- 
fel erhalten, wenn statt der Amalgamation die Extraction mit concentrirter 
Kochsalzauflösung eingeführt würde. Es ist indefs zu berücksichtigen dafs 
die völlige Umwandlung eines Verfahrens, welches mehr als ein balbes Jahr- 
hundert lang mit Vortheil angewendet worden ist und zu dessen Ausfüh- 
rung die erforderlichen eigenthümlichen und kostbaren Einrichtungen ge- 
troffen sind, nicht sogleich erfolgen kann. Bei aller Vollkommenheit dieses 
Processes bleiben doch immer noch + bis 4 Loth Silber im Gentner der 
entsilberten Rückstände zurück. Dieser Silberverlust wird durch die Röst- 
arbeit herbeigeführt und wahrscheinlich dadurch veranlafst, dafs das Silber 
der Einwirkung des Chlors entgeht. Das Silber wird folglich entweder im 
regulinischen Zustande, oder als Silberoxydsilicat in den Rückständen vor- 
handen sein. Dieser Silberrückstand ist daher durch die Extraction noch 
